DE L ANGENT. 
101 
B. — Expériences exécutées dans un tube de porcelaine vernie 
intérieurement et extérieurement, et imperméable aux gaz. 
IV. L’argent mis en expérience était en grains. 11 avait été obtenu par 
la réaction d’une solution d’hydroxyde de sodium en ébullition dans un vase 
d’argent sur une solution d’azotate d’argent pur saturée de saccharose. 
L’argent fondu a été versé d’une hauteur convenable dans de l’eau, pour le 
transformer en grains. (Voir au 3° de la Notice n° XII.) 
a. Poids de la nacelle de porcelaine. 
b. Poids de la nacelle et de l’argent en grains préalable¬ 
ment chauffés au rouge sombre, dans un moufle, et refroidis 
à l’air sec. 
c. Poids de l’argent. 
d. Poids de la nacelle et des grains, après avoir été chauffés 
dans le tube de porcelaine, pendant huit heures, entre le rouge 
naissant et le rouge sombre dans le vide. 
e. Poids des grains. 
f. Volume à 0° et à 0 m ,760 du gaz récolté. 
Un kilogramme fournit. 
de gaz formé : 
a. D’après l’analyse prismatique du courant électrique dans le tube de 
Geissler, d’oxygène, d’azote, d’hydrogène et de carbone; 
b. D’après l’analyse prismatique d’une forte étincelle, d’oxygène, d’azote 
et de carbone ; 
c. D’après l’analyse chimique : 
D’anhydride carbonique. 1,5 
D’oxygène.95,4 
D’azote. 3,9 
100,8 
D’après cette composition, les 2 cm5 ,80 pèsent 0 gr ,0039. Un kilogramme 
contient 0 gr ,0277 de gaz. Pendant l’extraction des gaz, il s’est volatilisé 
0 gl ,004-1 de métal, soit O 8 ',0289 par kilogramme d’argent. 
40*917.00 
183,562.00 
142,645.00 
183,554.00 
142,637.00 
2 cm3 ,80 
19 cm3 ,80 
